( !)52 ) 



mais soliible en partie clans l'éther de pétrole, qui dissout ^ de son poids 

 d'une résine amorplie, incolore et transparente. 



» Après incinération, le produit brun insoluble laisse 0,261 de cendres 

 blanches riches en suUate de chaux, [^'extrait aqueux fournit également 

 0,047 des mêmes cendres. 



» En retranchant de la somme des cendres 4^'. lo» 6t de la matière 

 organique 8,20, c'est-à-dire i2,3o, le poids total de la matière brune inso- 

 luble i,GG6, et du résidu aqueux o, 172, c'est-à-dire i,838, on a 10,462. 

 D'un autre côté, en prenant la difféi'ence entre le poids total des cendres 

 4, 10 et celui des mêmes cendres contenues dans le produit brun et dans 

 l'extrait aqueux, c'est-à-dire o,3o8, on arrive à 8,792. Retranchant main- 

 tenant le deuxième nombre du premier, nous aurons 



10,462 — 3,792 = 6,670 



pour poids de la matière adhésive signalée plus haut. C'est cette matière 

 qui présente le plus d'intérêt, car elle fournit la gutta-percha. 



» Elle se dissout dans l'alcool et dans Tacétone; grâce à l'emploi de ces 

 véhicules, nous obtenons : 



Pour 100. 



1° Partie soluble dans l'alcool 2,o43 soit 3o,63i 



2° » dans l'acétone 2,824 ^2,3^2 



3" Giitta-perclia i ,8o3 37,027 



(3,670 100,000 



» Ces nombres, ainsi que les précédents, nous permettent donc d'éta- 

 blir la composition en centièmes du suc laiteux comme suit : 



Eau 87 , 4o 



Acide formique ( traces) et acide acétique o,5o 



r, .. s 1111 11 cac i matières organ. indél. r ,4oj 



Partie insoluble dans leau 1,666 i , ^ 



( cendres 0,261 



r> ..,,,, ,, I tannin et gomme o,i25 



l^aitie soluble dans I eau 0,172 , 



( cendres 0,047 



Partie soluble dans l'alcool — résine a 2,o43 



Partie soluble dans l'acétone — résine ^ 2,824 



Gutta-perclia i ,8o3 



Cendres 3 , 792 



1 ©o , 000 



» Ce qu'il importe surtout de retenir de cette étude, c'est que le suc 

 épaissi, évaporé au quart environ de son volume primitif, fournit après 



